Analisis Struktur Kristal SrO.6Fe 2 O 3 Menggunakan Program General Structure Analysis System dan Pengujian Sifat Magnetnya (Perdamean Sebayang )
Akreditasi LIPI Nomor : 452/D/2010
Tanggal 6 Mei 2010

## ANALISIS STRUKTUR KRISTAL SrO.6Fe
2 O 3

## MENGGUNAKAN PROGRAM GENERAL STRUCTURE ANALYSIS SYSTEM DAN PENGUJIAN SIFAT MAGNETNYA
Perdamean Sebayang 1 , Muljadi 1 dan Wisnu Ari Adi 2
1 Pusat Penelitian Fisika (P2F) - LIPI Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang
2 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang e-mail: pard003@lipi.go.id

## ABSTRAK
ANALISIS STRUKTUR KRISTAL SrO.6Fe 2 O 3 MENGGUNAKAN PROGRAM GENERAL STRUCTURE ANALYSIS SYSTEM DAN PENGUJIAN SIFAT MAGNETNYA. Telah dilakukan analisis bahan magnet single phase SrO.6Fe 2 O 3 dengan menggunakan General Structure Analysis System ( GSAS ) dan pengukuran sifat magnetnya dengan menggunakan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ). Bahan magnet SrO.6Fe 2 O 3 dibuat dengan metode reaksi padatan menggunakan proses mechanical alloying dan di sintering pada suhu 1200 o C selama 10 jam. Hasil refinement dari pola difraksi sinar-X menunjukkan bahwa telah terbentuk single phase bahan magnet sistem SrFe 12 O 19 dengan struktur kristal heksagonal (grup ruang P 63/mmc), parameter kisi a = b = 5,9033(5) Å dan c = 23,239(2) Å,  =  = 90 o dan  = 120 o , volume unit sel sebesar V = 701.3(1) Å 3 dan kerapatan atomik sebesar  = 5,72 g.cm -3 . Struktur heksagonal ini dibangun menjadi 4 blok sub unit yang disebut dengan 2 blok sub unit S (Fe 6 3+ O 8 2- ) 2+ dan 2 blok sub unit R (Sr 2+ Fe 6 3+ O 11 2- ) 2- . Hasil pengukuran sifat magnetik menunjukkan bahwa bahan SrFe 12 O 19 memiliki medan koersivitas, magnetisasi saturasi, dan magnetisasi remanen berturut-turut adalah 1650 Oe, 63,21 emu/g dan 48,01 emu/g.
Kata kunci : SrO.6Fe 2 O 3 , Mechanical alloying , Struktur kristal, Sifat magnet

## ABSTRACT
ANALISYS OF CRYSTAL STRUCTURE SrO.6Fe 2 O 3 USING GENERAL STRUCTURE ANALYSIS SYSTEM AND ITS MAGNETIC PROPERTIES . The analysis of SrO.6Fe 2 O 3 single phase has been performed by using General Structure Analysis System (GSAS) and its magnetic properties has been measured by using Vibrating Sample Magnetometer (VSM). The SrO.6Fe 2 O 3 magnetic material system is synthesized by solid state reaction method through the mechanical alloying process and sintered at 1200 o C for 10 hours. The refinement result of x-ray diffraction showed that the single phases of the SrFe 12 O 19 magnetic material system is formed with the hexagonal crystal structure (space group P 63/mmc), lattice parameters a = b = 5. 9033(5) Å and c = 23.239(2) Å,  =  = 90 o ,  = 120 o , cell unit volume 701.3(1) Å 3 , and atomic density of 5.72 g.cm -3 . The hexagonal structure with space group P 63/m m c is constructed from 4 building blocks, namely two S blocks (Fe 6 3+ O 8 2- ) 2+ and two R blocks (Sr 2+ Fe 6 3+ O 11 2- ) 2- . The result from magnetic properties measurement showed that the sample has coercive field, saturated magnetization, and remanence magnetization of 1650 Oe, 63.01 emu/g and 48.21 emu/g respectively.
Kata kunci : SrO.6Fe 2 O 3 , Mechanical milling, Crystal structure, Magnetic properties

## PENDAHULUAN
Ferrite memiliki struktur yang sangat beragam bergantung pada komposisi pembentuknya. Apabila ditinjau berdasarkan penyusunan kisi kristal utamanya, ferrite dapat digolongkan menjadi tiga kelas utama, yaitu: Spinnel, Garnet, dan Hexagonal . Struktur spinnel memiliki jari-jari atom bervariasi sehingga mampu membentuk fasa dengan kombinasi yang beragam,
namun tidak semua kombinasi tersebut dapat menghasilkan fasa solid solution [1]. Struktur garnet ditemukan dalam bentuk Y 3 Fe 5 O 12 , lazim disebut Ytrium Iron Garnet [2], Garnet memiliki struktur yang sangat komplek. Dalam satu unit sel kubus terdapat 160 atom yang terdiri dari 96 ion O 2- bertindak sebagai anion, 24 ion Y 3+ yang bertindak
Vol. 12, No. 3, Juni 2011, hal : 215 - 220 ISSN : 1411-1098
sebagai kation, 24 ion Fe 3+ tersusun secara tetrahedral, dan 16 ion Fe 3+ tersusun secara octahedral [3]. Semua ion-ion tersebut membentuk satu struktur yang hampir sama dengan Spinnel . Oleh karena Ytrium memiliki jari-jari atom yang sangat besar sehingga mampu mendistorsi kisi dan membentuk struktur Garnet . Jenis ketiga adalah struktur heksagonal atau sering disebut dengan struktur bahan hexaferrite . Bahan hexaferrite bila ditinjau dari struktur kristalnya dapat dibedakan menjadi 6 tipe, yaitu: M, W, Y, Z, X, dan U [4]. Tipe M disebut juga dengan struktur magnetoplumbit, salah satu diantaranya yang popular adalah BaO.Fe 2 O 3 . Struktur BaO.Fe 2 O 3 tersusun atas 2 blok spinnel untuk membentuk struktur Fe 6 O 8 dalam susunan S dan S*, dan blok R yang berisi ion Barium dan Oksigen membentuk struktur BaFe 6 O 11 [4]. Struktur kristal tipe M ini berisi ion-ion yang tersusun secara RSR*S*. Jumlah perbandingan antara BaO dan Fe 2 O 3 tipe M konvensional ini memiliki rasio sebesar 1 : 6. Hexaferrite tipe M ini memiliki medan anisotropi (Ha) sangat tinggi hingga mencapai 35 kG dengan konstanta anisotropi kristal sebesar 3,3 x 10 5 Jm -3 [5]. Sehingga bahan hexaferrite tipe M berpotensi untuk digunakan sebagai magnet permanen dengan menghasilkan energi produk maksimum magnet sebesar 45,26 kJ.m -3 . Senyawa yang memiliki struktur hexaferrite tipe M lainnya adalah SrO. Fe 2 O 3 yang memiliki perbandingan mol antara SrO dengan Fe 2 O 3 sebesar 1 : 6. Karakteristik fisis (jari-jari atomik, kovalen, dan kerapatan atomik) dari atom Stronsium jauh lebih kecil dibandingkan dengan atom Barium, sehingga sangat menarik untuk dikaji struktur kristalnya dan dibandingkan dengan BaO.Fe 2 O 3 . Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan single phase bahan magnet sistem SrO.Fe 2 O 3 dengan menggunakan metode mechanical alloying dan dilanjutkan dengan proses sinter pada suhu 1200 o C selama 10 jam. Dari hasil pembuatan single phase bahan magnet sistem SrO.Fe 2 O 3 kemudian dianalisa struktur kristalnya dengan menggunakan perangkat lunak General Structure Analysis System ( GSAS ) [6] dan untuk analisa strukturmikro digunakan alat Scanning Electron Microscope ( SEM ). Sedangkan sifat magnetnya diukur dengan menggunakan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ). Jadi lingkup bahasan pada penelitian ini dikhususkan pada tinjauan parameter struktur kristal, strukturmikro dari bahan magnet sistem SrO.Fe 2 O 3 dan korelasinya terhadap sifat magnetiknya.

## METODE PERCOBAAN
Sintesis bahan SrO.6Fe 2 O 3 dilakukan dengan menggunakan metode reaksi padatan dari oksida-oksida penyusun: SrCO 3 dan Fe 2 O 3 , dimana perbandingan stoikiometri unsur Sr : Fe = 1 : 12. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari produk Merck dengan kemurnian lebih dari 99 %, kemudian dicampur dengan menggunakan alat milling yang berada di Pusat Penelitian Fisika - Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Alat milling ini mempunyai spesifikasi normal speed = 1400 rpm , run time = 90 menit, of time = 30 menit dan on of cycle = 1 kali. Dimensi vial High Energy Milling ( HEM ), panjang = 7,6 cm dan diameter = 5,1 cm. Adapun bahan bolanya terbuat dari stainless steel dengan diameternya sebesar 10 mm. Tujuan dari proses milling ini adalah untuk memperoleh campuran yang homogen dan ukuran partikel yang relatif lebih kecil. Dengan demikian, diharapkan pada saat proses sintering akan memudahkan terjadinya difusi antar partikel sehingga akan terbentuk paduan yang single phase sesuai dengan Persamaan (1).
SrCO 3 + 6Fe 2 O 3  SrFe 12 O 19 + CO 2 .... (1)
Campuran dari hasil proses milling kemudian dibuat sampel berbentuk pelet dengan diameter 2 cm dan ketebalan 2 mm, melalui proses kompaksi dengan tekanan sebesar 2 ton. Sampel pelet tersebut kemudian di sintering pada suhu 1200 o C selama 10 jam dan didinginkan di dalam lingkungan furnace . Selanjutnya pelet hasil proses sintering tersebut diambil sedikit untuk digerus kembali sebagai cuplikan untuk sampel uji, baik untuk analisis struktur kristal, strukturmikro dan sifat magnetiknya.
Untuk analisis kualitas dan kuantitas dari fasa yang ada di dalam sampel diukur dengan menggunakan alat X-Ray Diffractometer (XRD) Philip tipe PW1710. Pengukuran pola difraksi sampel dilakukan dengan berkas sinar-X dari tube anode Cu ( copper ) dengan panjang gelombang,  = 1,5406 Å, mode = continuous- scan, step size = 0,02  dan time per step = 0,5 detik. Pengamatan strukturmikro dan analisis elementer dilakukan dengan menggunakan alat Scanning Electron Microscope ( SEM ) merek JEOL. Sedangkan sifat magnetik bahan diuji dengan menggunakan peralatan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ) merek Oxford, Ketiga pengujian tersebut dilakukan di laboratorium Karakterisasi dan Analisis Nuklir, PTBIN - BATAN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari proses sintering bahan baku tersebut diharapkan terjadinya difusi antara partikel sehingga terbentuknya paduan sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 1. Pengukuran pola difraksi sinar-X dari bahan baku yang digunakan dari hasil sinter pada suhu 1200 o C ditunjukkan seperti pada Gambar 1. Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa serbuk SrCO 3 yang telah dicampur dengan Fe 2 O 3 dengan perbandingan mol sebesar 1 : 6, menghasilkan suatu bentuk fasa baru yang diduga adalah fasa SrO.6Fe 2 O 3 . Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan Tabel Hanawalt , bahwa puncak-puncak indek Miller dari sampel yang diperoleh menunjukkan bahwa puncak-puncak tersebut
Analisis Struktur Kristal SrO.6Fe 2 O 3 Menggunakan Program General Structure Analysis System dan Pengujian Sifat Magnetnya (Perdamean Sebayang )
telah berimpit dengan fasa SrO.6 Fe 2 O 3 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa puncak difraksi Bragg yang dihasilkan diduga memiliki fasa tunggal ( single phase ) SrO.6 Fe 2 O 3 . Identifikasi fasa merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yaitu ICDD 96-100-8365 [7]. Hasil reaksi dari kedua campuran tersebut diasumsikan tidak menghadirkan fasa asing. Asumsi ini didukung dari hasil pengamatan morfologi permukaan dengan menggunakan SEM dan analisis elementer dengan EDS seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.
Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa sampel SrO.6 Fe 2 O 3 terlihat sangat homogen yang terdistribusi merata diseluruh permukaan sampel. Berdasarkan hasil analisis elementer bahwa sampel hanya mengandung 3 unsur utama, yaitu: Stronsium (Sr), Besi (Fe), dan Oksigen (O) yang berturut-turut sebesar 6,18 %berat, 68,51 %berat, dan 25,31 %berat. Dengan demikian diduga bahwa bahan SrFe 12 O 19 telah terbentuk dengan baik.
Berdasarkan hasil identifikasi fasa dan analisis komposisi terbukti bahwa sampel tersebut adalah SrO.6 Fe 2 O 3 . Oleh karena bahan ini merupakan bahan magnetik maka seharusnya bahan ini juga memiliki sifat magnetik yang baik. Untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan uji sifat magnetik dengan menggunakan alat Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ).
Pada Gambar 4 diperlihatkan kurva histerisis sampel SrO.6 Fe 2 O 3 yang diukur pada medan magnet dari -10 kOe hingga 10 kOe. Sedangkan kurva histeresis loop sampel ini terdiri dari intrinsic saturation ( Ms ), remanence ( Mr ) dan coercivity ( Hc ) yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 1.
Tinjauan lebih spesifik adalah analisis struktur kristal dengan perangkat lunak General Structure Analysis System ( GSAS ) dan menggunakan metode Rielveld analysis sehingga dapat diperoleh parameter struktur dari bahan ini.
Pada Gambar 5 ditunjukkan hasil refinement pola difraksi sinar-X sampel SrO.6 Fe 2 O 3 . Hasil refinement ini
Gambar 1 . Pola difraksi sinar-X bahan baku yang digunakan dan campurannya yang di sinter pada suhu 1200 o C selama 10 jam
Gambar 2 . Pola difraksi sinar-X sampel setelah di sinter pada suhu 1200 o C selama 10 jam.
Gambar 3 . Hasil analisis elementer sampel SrO.6 Fe 2 O 3
Gambar 4 . Kurva histerisis sampel SrO.6 Fe 2 O 3
Sample Remanence, Mr (emu.g -1 ) Saturation, Ms (emu.g -1 )
Coercivity, Hc (Oe)
SrO.6Fe 2 O 3 43,21 68,01 1650 Tabel 1 . Data hasil pengukuran sifat magnetik sampel SrO.6 Fe 2 O 3
menghasilkan kualitas fitting sangat baik dengan faktor R yang sangat kecil. Faktor R merupakan criteria of fit dan faktor χ 2 adalah goodness of fit yang bernilai sangat kecil seperti ditunjukkan pada Tabel 2, dan menurut Izumi  nilai  χ 2 ( chi-squared ) yang diperkenankan maksimum 1,3 [6].
Pada Gambar 5(a) tampak hasil refinement dari pola difraksi sinar-X sampel SrO.6 Fe 2 O 3 menunjukkan bahwa antara kurva observasi (pengukuran) dan kurva kalkulasi (kurva hasil perhitungan dengan menggunakan hasil referensi) terlihat hampir berimpit. Selisih kurva keduanya ditunjukkan pada Gambar 5(b) yang diindikasikan bahwa kurva dari normalized error distribution hanya meninggalkan puncak-puncak background saja yang berasal dari pengukuran sampel. Kualitas fitting juga ditunjukkan pada Gambar 5(c) yang idelnya merupakan garis lurus sehingga terhitung tingkat kesesuaiannya mendekati 93%.
Sedangkan jumlah titik equivalen per unit sel yang merupakan multiplisitas dari posisi wyckoff (neq),
jumlah atom equivalen per unit sel (n), faktor hunian atom (occ), posisi wyckoff (x, y, z) dan faktor thermal isotropic (viso) seperti ditunjukkan pada Tabel 3.
Posisi atom Fe 3+ (1), Fe 3+ (2), Fe 3+ (3), Fe 3+ (4), dan Fe 3+ (5) berturut-turut menempati posisi Wyckoff 2 a , 2 b , 4 f 1 , 4 f 2 , dan 12 k . Kisi heksagonal tumpukan padat dari atom Ba dan O membentuk struktur octahedral dengan atom Fe pada posisi wyckoff (12 k , 4 f 2, dan 2 a ). Sedangkan dengan atom Fe pada posisi Wyckoff (4 f 1) membentuk struktur tetrahedral, dan dengan atom Fe pada posisi Wyckoff (2 b ) membentuk struktur trigonal bipiramidal atau heksahedral. Satu unit sel heksagonal tumpukan padat ini mengandung 32 ion O 2- , 2 ion Sr 2+ atau Ba 2+ , dan 24 ion Fe 3+ .
Ilustrasi dari struktur krital sampel SrO.6 Fe 2 O 3 diperlihatkan pada Gambar 6, termasuk golongan kisi heksagonal tumpukan padat ( hexagonal closed packed lattice ) ferrite tipe M. Kation Fe pada posisi Wyckoff 12 k , 2 a , dan 2 b memiliki momen magnetic dengan arah
Fasa SrO.6Fe 2 O 3 (referensi M. Myndyk [8])
Grup ruang (space group) : P 63/m m c (194) Sistem kristal : Hexagonal Parameter kisi : a = 5.8807(6) Å, b = 5. 8807(6) Å dan c = 23.050(1) Å, α = β = 90 o dan γ = 120 o V = 690.3(1) Å 3 dan  ρ = 5.7172 gr.cm -3
Factor R
w Rp = 18.88
χ 2 (chi-squared) = 1.087 Rp = 13.51
Tabel 2 . Kriteria (faktor R) dan goodness of fit (S).
Gambar 5 . Refinement pola difraksi sinar-X sampel SrO.6Fe 2 O 3 (a) Profil obsevasi dan kalkulasi dari pola sampel difraksi sinar-X, (b) Normalized error distribution dan (c) Normal probability plot
(a) (b) (c)
Fasa SrO.6Fe 2 O 3 (referensi M. Myndyk [8])
Atom neq occ n x y z uiso
Ba2+ 2 1 2 0.66667 0.33333 0.25 0.5(4) Fe3+ (1) 2 1 2 0 0 0 0.19(6) Fe3+ (2) 2 1 2 0 0 0.243(4) 1.5(1) Fe3+ (3) 4 1 4 0.33333 0.66667 0.0256(7) 0.8(4) Fe3+ (4) 4 1 4 0.33333 0.66667 0.1922(7) 0.2(5) Fe3+ (5) 12 1 12 0.164(3) 0.327(2) -0.1092(3) 0.3(2) O2- (1) 4 1 4 0 0 0.153(2) 2.7(1) O2- (2) 4 1 4 0.33333 0.66667 -0.051(2) 0.1(1) O2- (3) 6 1 6 0.19(1) 0.38(1) 0.25 3.1(1) O2- (4) 12 1 12 0.15(1) 0.30(1) 0.049(1) 0.4(9) O2- (5) 12 1 12 -0.51(1) -0.002(6) 0.155(1) 14.4(1) Tabel 3 . Kriteria (faktor R) dan goodness of fit (S).
Analisis Struktur Kristal SrO.6Fe 2 O 3 Menggunakan Program General Structure Analysis System dan Pengujian Sifat Magnetnya (Perdamean Sebayang )
spin up (16 total per unit sel) sedangkan pada posisi Wyckoff 4 f 1 dan 4 f 2 memiliki momen magnetik dengan arah spin down (8 total per unit sel) [9].

## KESIMPULAN
Pembuatan sampel single phase bahan magnet SrO.6Fe 2 O 3 telah berhasil dilakukan dengan struktur kristal heksagonal (grup ruang P 63/mmc), parameter kisi a = b = 5,8807(6) Å dan c = 23,050(1) Å, α = β = 90 o dan γ = 120 o , volume unit sel sebesar V = 690,3(1) Å 3 dan kerapatan  atomik  sebesar  ρ  =  5,72  g.cm -3 . Struktur heksagonal dibangun menjadi 4 blok sub unit yang disebut dengan 2 blok sub unit S (Fe 6 3+ O 8 2- ) 2+ yang berjarak sebesar 5,027 A dan 2 blok sub unit R (Ba 2+ Fe 6 3+ O 11 2- ) 2- yang berjarak sebesar 6,504 A. Bahan magnet SrO.6Fe 2 O 3 ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu: Stronsium (Sr) = 6,18 %, Besi (Fe) = 68,51 % dan Oksigen (O) = 25,31 %berat. Magnet SrO.6Fe 2 O 3 yang dihasilkan mempunyai Remanence ( Mr ) = 43,21 emu/g, Saturasi ( Ms ) = 68,01 emu/g dan Coercivity ( Hc ) = 1650 Oe.

## DAFTAR ACUAN
[1]. A. R. BOENO, L. M. GREGORY, M. C. S. NO´ BREGAC, Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 320 (2008) 864-870
[2]. B. YU, L. QI, H. SUN, J. Z. YE, J. Mater. Sci., 42 (2007) 3783-3788
[3]. H. KOJIMA, Fundamental Properties of Hexagonal Ferrites with Magnetoplumbite
Structure , Vol. 3; Ed. E. P. WOHLFARTH, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1982
[4]. E. E. RAMS, R. M. GARCIA, E. REGUERA, H. M. SANCHEZ, and H. Y. MADEIRA, J. Phys. D: Appl. Phys ., 33 (2000) 2708-2715
[5]. JOONGHOE DHO, E.K. LEE, J.Y. PARK, N.H. HUR, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 285 (2005) 164-168
[6]. R. NOWOSIELSKI, R. BABILAS, G. DERCZ, L. PAJK, J. WRONA, Archives of Materials Science and Engineering , 28 (12) (2007) 735-742
[7]. W. A. KACZMAREC, B. W. NINHAM, J. Appl. Phys. , 76 (10) (1994) 6065-6067
[8]. F. IZUMI, A Rietveld-Refinement Program RIETAN-94 for Angle-Dispersive X-Ray and Neutron Powder Diffraction, National Institute for Research in Inorganic Materials 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305, Japan, Revised on June 22, (1996)
[9]. X. OBRADORS, A. COLLOMB, M. PERNET, D. SAMARAS, J. C. JOUBERT, Journal of Solid State Chemistry, 56 (1985) 171-181
[10]. ÜMIT ÖZGÜRI, YAHYA ALIVOV, and HADIS MORKOÇ, Journal of Materials Science: Materials in Electronics , Microwave Ferrites, Part 1: Fundamental Properties (2009)
[11]. X. OBRADORS, X. SOLANS, A. COLLOMB, D. SAMARAS, J. RODRIGUEZ, M. PERNET, M. FONT-ALTABA, Journal of Solid State Chemistry 72 (1988) 218-224
Gambar 6 . Struktur kristal sampel SrO.6 Fe 2 O 3